natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Alternatively, at the discretion of the laboratory conducting the tests, for each category of windscreen thickness, six test pieces of the dimension (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm shall be subjected to testing.
Teise võimalusena võib katseid tegeva laboratooriumi äranägemisel võtta katsete jaoks iga tuuleklaasi paksuskategooria kohta kuus katsekeha mõõtmetega (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 3.1.
Kasutatakse 3. lisa punktis 3.1 kirjeldatud meetodit.
The height of drop shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Kukutamiskõrgus on 1,5 m± 0/5 mm.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if either of the two following conditions is fulfilled, that is to say if:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade komplekt loetakse mudelpeakatse seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
One test having given an unsatisfactory result, a further series of tests carried out on a new set of test pieces has given satisfactory results.
ühe katse tulemus ei vasta nõuetele, kuid uuel katseseerial, mis tehakse uue katsekehade komplektiga, saadakse rahuldavad tulemused.
The requirements concerning optical qualities set out in Annex 3, paragraph 9, shall apply to every type of windscreen.
Kõikide tuuleklaasitüüpide suhtes kohaldatakse 3. lisa punktis 9 sätestatud optiliste omaduste nõudeid.
Uniformly-toughened glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe järgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
Selection of test pieces
Katsekehade valimine
Test pieces of each shape category and of each thickness category difficult to produce shall be selected according to the following criteria for testing.
Katse tegemiseks valitakse järgmiste kriteeriumide alusel katsekehad igast kuju- ja paksuskategooriast, mida on keeruline toota.
In the case of flat glass panes, two sets of test pieces shall be provided, corresponding to:
Tasapinnaliste klaaspaneelide puhul võetakse kaks katsekehade komplekti, mis vastavad:
The largest developed area,
suurimale pinnalaotusristkülikule,
The smallest angle between two adjacent sides.
väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel.
In the case of flat and curved glass panes, three sets of samples shall be provided, corresponding to:
Tasapinnaliste ja kumerate klaaspaneelide puhul võetakse kolm proovide komplekti, mis vastavad:
The smallest angle between two adjacent sides,
väikseimale nurgale kahe kõrvuti asetseva külje vahel,
The largest height of segment.
segmendi suurimale kõrgusele.
Tests carried out on test pieces corresponding to the largest area ‘S’ shall be considered to be applicable to any other area smaller than S + 5 per cent.
Katsed, mis tehakse katsekehadega, mis vastavad suurimale pinnalaotusristkülikule S, loetakse kehtivaks mis tahes muu pinna suhtes, mis on väiksem kui S + 5 %.
If the samples submitted present an angle γ smaller than 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle greater than γ – 5°.
Kui esitatud proovidel esineb nurk γ, mis on väiksem kui 30°, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille nurk on suurem kui γ – 5°.
If the samples submitted present an angle γ greater than or equal to 30°, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having an angle equal to or greater than 30°.
Kui esitatud proovidel esineb nurk γ, mis on 30° või suurem, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille nurk on 30° või suurem.
If the height of segment h of the samples submitted is greater than 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes produced having a height of segment smaller than h + 30 mm.
Kui esitatud proovide segmendi kõrgus h on suurem kui 100 mm, loetakse katsed kehtivaks kõikide esitatud klaaspaneelide suhtes, mille segmendi kõrgus on väiksem kui h + 30 mm.
If the height of segment of the samples submitted is less than or equal to 100 mm, the tests shall be considered as applicable to all glass panes having a height of segment less than or equal to 100 mm.
Kui esitatud proovide segmendi kõrgus h on 100 mm või väiksem, loetakse katsed kehtivaks kõikide klaaspaneelide suhtes, mille segmendi kõrgus on 100 mm või väiksem.
Number of test pieces per set
Katsekehade arv komplektis
The number of test pieces in each group shall be as follows, according to the shape category defined in paragraph 1.1.3 above:
Katsekehade arv igas rühmas on punktis 1.1.3 kindlaksmääratud kujukategooriate kaupa järgmine:
Flat
Tasapinnaline
Curved (minimum radius of curvature ≥ 200 mm)
Kumer (minimaalne kumerusraadius ≥ 200 mm)
Curved (minimum radius of curvature < 200 mm)
Kumer (minimaalne kumerusraadius < 200 mm)
Points of impact (see Annex 17, Figure 3)
Löögipunktid (vt 17. lisa joonis 3)
For flat glass panes and curved glass panes the points of impact represented respectively in Annex 17, Figures 3(a) and 3(b) on the one hand, and in Annex 17, Figure 3(c) on the other hand, shall be as follows:
Tasapinnaliste klaaspaneelide ja kumerate klaaspaneelide puhul on löögipunktid, mis on esitatud vastavalt 17. lisa joonistel 3a ja 3b ning 17. lisa joonisel 3c, järgmised.
Point 1 In the geometric centre of the glass.
Punkt 1 klaasi geomeetrilises keskpunktis.
Point 2 For curved glass panes having a minimum radius of curvature ‘r’ of less than 200 mm. The point shall be selected on the largest median in that part of the pane where the radius of curvature is smallest.
Punkt 2 kumeratel klaaspaneelidel, mille minimaalne kumerusraadius r on väiksem kui 200 mm. Punkt valitakse suurimal mediaanil klaaspaneeli selles osas, kus kumerusraadius on väikseim.
Four test pieces shall be tested from each point of impact.
Igas ettenähtud löögipunktis tehakse katsed nelja katsekehaga.
The number of fragments in any 5 cm × 5 cm square is not less than 40.
Igas 5 cm × 5 cm tükis on kildude arv vähemalt 40.
Fragmentation shall not be checked in a strip 2 cm wide round the edge of the samples, this strip representing the frame of the glass; nor within a radius of 7,5 cm from the point of impact.
Killunemist ei kontrollita 2 cm laiusel ribal proovi servadest, kuna selle riba suurune on klaasi raam, ega 7,5 cm raadiuses löögipunktist.
When a fragment extends beyond the excluded area only the part of the fragment falling outside of the area shall be assessed.
Kui kild ulatub üle väljaarvatava ala, hinnatakse üksnes killu seda osa, mis jääb alast väljapoole.
Fragments of an area exceeding 3 cm2 shall not be allowed except in the parts defined in paragraph 2.6.1.3 above.
Killud, mille pindala on üle 3 cm2, ei ole lubatud, välja arvatud punktis 2.6.1.3 määratletud osades.
No fragment longer than 100 mm in length shall be allowed except in the areas defined in paragraph 2.6.1.3 above provided that:
Killud, mis on pikemad kui 100 mm, ei ole lubatud, välja arvatud punktis 2.6.1.3 määratletud osades tingimusel, et:
Fragment ends do not converge to a point.
kildude otsad ei koondu punktiks;
If they extend to the edge of the pane they do not form an angle of more than 45° to it.
kui killud ulatuvad paneeli servani, ei ole nende nurk paneeli serva suhtes suurem kui 45°.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if at least three of the four tests carried out at each of the points of impact prescribed in paragraph 2.5.1 above have given a satisfactory result.
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade komplekt loetakse killunemise seisukohast rahuldavaks, kui vähemalt kolm neljast katsest, mis on tehtud punktis 2.5.1 määratletud iga löögipunktiga, on andnud rahuldava tulemuse.
If the above-mentioned deviations are found, they shall be noted in the test report and permanent recording(s) of the fragmentation pattern of the relevant parts of the glass pane shall be attached to the report.
Kui avastatakse eespool nimetatud kõrvalekalded, märgitakse need katseprotokolli ning protokollile lisatakse klaaspaneeli vastavate osade mõranemismustri püsisalvestis.
colourless
värvitu
tinted
toonitud
The test method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Kasutatakse 3. lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper surface of the test piece) shall be 2,0 m ± 0/5 mm.
Kukutamiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise pinnani) on 2,0 m ± 0/5 mm.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if at least five of the test pieces do not break.
Katse tulemus on rahuldav, kui vähemalt viis katsekeha ei purune.
The provisions concerning regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to uniformly-toughened glass panes or parts of glass panes located at places which are essential to the driver's vision.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelide või klaaspaneelide osade suhtes, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistes kohtades, kohaldatakse 3. lisa punktis 9.1 sätestatud tavaläbipaistvuse nõudeid.
The provisions of paragraph 9 of Annex 3 shall apply to uniformly-toughened glass panes used as windscreens of slow-moving vehicles which, by construction, cannot exceed 40 km/h.
Ühtlaselt karastatud klaaspaneelide suhtes, mida kasutatakse tuuleklaasidena aeglaselt liikuvatel sõidukitel, mis oma konstruktsiooni tõttu ei liigu kiiremini kui 40 km/h, kohaldatakse 3. lisa punkti 9 sätteid.
Ordinary laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the fallowing principal or secondary characteristics.
Tavalisest laminaatklaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe järgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above or below the nominal value being allowed,
tuuleklaasi nimipaksus e, kusjuures lubatud on valmistamisest tingitud hälve 0,2 · n mm ülal- või allpool nimiväärtust (n on tuuleklaasi klaasikihtide arv);
In the case of ordinary laminated-glass windscreens, tests other than headform (paragraph 3.2 below) and tests on flat test pieces which are either cut from actual windscreens or are specially made for the purpose.
Tavalisest laminaatklaasist tuuleklaaside puhul tehakse katsed, v.a katse mudelpeaga (punkt 3.2) ja optiliste omaduste katse, tasapinnaliste katsekehadega, mis on lõigatud tegelikust tuuleklaasist või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud.
Four test pieces from the smallest-developed-area series and four samples from the largest-developed-area series selected in accordance with the provisions of Annex 13, shall be tested.
Katse tehakse nelja katsekehaga, mis on saadud väikseima pinnalaotusristkülikuga seeriast, ning nelja prooviga, mis on saadud suurima pinnalaotusristkülikuga seeriast, mis valitakse vastavalt 13. lisa sätetele.
The drop height shall be 1,5 m ± 0/5 mm.
Kukutamiskõrgus on 1,5 m ± 0/5 mm.
The test piece breaks displaying numerous circular cracks centred approximately on the point of impact, the cracks nearest to the point of impact being not more than 80 mm from it;
katsekeha puruneb nii, et löögipunkti ümber on palju ringmõrasid, kusjuures ükski mõra ei ole löögipunktist kaugemal kui 80 mm;
The interlayer shall not be laid bare over an area of more than 20 cm2,
ei või vahekiht paljastuda rohkem kui 20 cm2 ulatuses,
A tear in the interlayer up to a length of 35 mm is allowed.
lubatud on vahekihi rebenemine kuni 35 mm ulatuses.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the headform test if all the tests give a satisfactory result.
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehade komplekt loetakse mudelpeakatse seisukohast rahuldavaks, kui kõik katsed on andnud rahuldava tulemuse.
Twelve square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Katse tehakse 12 ruudukujulise katsekehaga, mille küljepikkus on 300 mm ± 0/10 mm.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.2.
Kasutatakse 3. lisa punktis 2.2 kirjeldatud meetodit.
The height of drop (from the underface of the ball to the upper face of the test piece) shall be 4 m ± 0/25 mm.
Kukutamiskõrgus (kuuli alumisest küljest katsekeha ülemise pinnani) on 4 m ± 0/25 mm.
The test shall be deemed to have given a satisfactory result if the ball does not pass through the glazing within five seconds after the moment of impact.
Katse tulemus loetakse rahuldavaks, kui viie sekundi jooksul alates löögihetkest ei läbista kuul klaaspinda.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 2260 g ball test if at least eleven of the twelve tests have given a satisfactory result.
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehad loetakse 2260 g kuuliga tehtava katse seisukohast rahuldavaks, kui 12 katsest vähemalt 11 on andnud rahuldava tulemuse.
Twenty square test pieces of 300 mm ± 0/10 mm side shall be subjected to testing.
Katse tehakse 20 ruudukujulise katsekehaga, mille küljepikkus on 300 mm ± 0/10 mm.
The method used shall be that described in Annex 3, paragraph 2.1.
Kasutatakse 3. lisa punktis 2.1 kirjeldatud meetodit.
Ten test pieces shall be tested at a temperature of + 40 °C ± 2 °C and ten at a temperature of – 20 °C ± 2 °C.
Kümne katsekehaga tehakse katse temperatuuril + 40 ± 2 °C ning kümne katsekehaga temperatuuril – 20 ± 2 °C.
The height of drop for the various thickness categories and the mass of the detached fragments are given in the table below:
Kukutamiskõrgused erinevate paksuskategooriate ja eraldunud kildude massi kohta on esitatud järgmises tabelis:
Nominal thickness of test piece
Katsekeha nimipaksus
Height of fall
Kukutamis-kõrgus
Maximum permitted mass of the fragments
Kildude lubatud maksi-maalne mass
The test shall be considered to have given a satisfactory result if the following conditions are met:
katse tulemus on rahuldav, kui on täidetud järgmised tingimused:
If the interlayer is not torn, the weight of fragments detached from the side of the glass opposite to the point of impact shall not exceed the appropriate values specified in paragraph 4.3.3.2 above.
kui vahekiht ei ole rebenenud, ei ületa löögipunkti vastas olevalt klaasiküljelt eraldunud kildude mass punktis 4.3.3.2 esitatud asjakohaseid väärtusi.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the 227 g ball test if at least eight of the ten tests carried out at each temperature, have given a satisfactory result.
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehad loetakse 227 g kuuliga tehtava katse seisukohast rahuldavaks, kui igal temperatuuril tehtud kümnest katsest vähemalt kaheksa on andnud rahuldava tulemuse.
The requirements of Annex 3, paragraph 4, shall apply, the test being continued for 1000 cycles.
Kohaldatakse 3. lisa punkti 4 nõudeid, kusjuures katsetsükleid tehakse 1000.
The requirements of Annex 3, paragraph 5, shall apply.
Kohaldatakse 3. lisa punkti 5 nõudeid.
The requirements of Annex 3, paragraph 6.3 shall apply.
Kohaldatakse 3. lisa punkti 6.3 nõudeid.
The requirements of Annex 3, paragraph 7, shall apply.
Kohaldatakse 3. lisa punkti 7 nõudeid.
LAMINATED-GLASS PANES
LAMINAATKLAASPANEELID
Laminated-glass panes shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Laminaatklaaspaneelid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe järgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
The thickness category of the pane in which the nominal thickness ‘e’ lies, a manufacturing tolerance of ± 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the pane) being allowed:
paneeli paksuskategooria, kuhu kuulub nimipaksus e, kusjuures lubatud on valmistamisest tingitud hälve ± 0,2. n mm, kus n on klaasikihtide arv paneelis:
In the case of laminated-glass panes, the tests shall be conducted on flat test pieces which are either cut from actual glass glazing or are specially made.
Laminaatklaaspaneelide puhul tehakse katsed tasapinnaliste katsekehadega, mis on lõigatud tegelikust klaaspinnast või on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud.
In either case the test pieces shall be in all respects rigorously representative of the glass glazing for the production of which approval is sought.
Mõlemal juhul peavad katsekehad olema igati tüüpilised klaaspindade suhtes, mille tootmisele soovitakse saada tüübikinnitust.
The provisions of this annex shall be considered to be met if the glazing submitted for approval is of the same composition as a windscreen already approved under the provisions of Annex 6 or Annex 8 or Annex 9.
Käesoleva lisa nõuded loetakse täidetuks, kui tüübikinnituseks esitatud klaaspinnamaterjal on sama koostisega nagu 6., 8. või 9. lisa sätete alusel tüübikinnituse saanud tuuleklaasid.
MECHANICAL STRENGTH TEST - 227 g BALL TEST
MEHAANILISE TUGEVUSE KATSE – KATSE 227 G KUULIGA
Eight flat samples measuring 300 mm × 300 mm, specially made or cut from the flattest part of a pane shall be tested
Katse tehakse kaheksa tasapinnalise prooviga, mille mõõtmed on 300 mm × 300 mm ja mis on spetsiaalselt katse jaoks valmistatud või lõigatud paneeli kõige tasapinnalisemast osast.
Test pieces can alternatively be finished products that may be supported over the apparatus described in paragraphs 2.1.1 to 2.1.1.3 of Annex 3.
Katsekehad võivad olla ka valmistooted, mida võib toetada 3. lisa punktides 2.1.1–2.1.1.3 kirjeldatud seadmetele.
If the test pieces are curved, care should be taken to ensure adequate contact with the support.
Kui katsekehad on kumerad, tuleb jälgida, et katsekehadel oleks piisav kontakt tugikonstruktsiooniga.
The height of drop from the underface of the ball to the upper face of the test piece or sample shall be 9 m ± 0/25 mm.
Kukutamiskõrgus kuuli alumisest küljest katsekeha või proovi ülemise pinnani on 9 m ± 0/25 mm.
The ball does not pass through the test piece;
kuul ei läbista katsekeha;
The laminate shall not break into separate pieces;
laminaatklaas ei purune mitmeks osaks;
At the point immediately opposite the point of impact, small fragments of glass may leave the specimen, but the small area thus affected shall expose less than 645 mm2 of reinforcing or strengthening material, the surface of which shall always be well covered with tiny particles of tightly adhering glass.
otse löögipunkti vastas olevas punktis võib katsekehast eralduda väikesi kilde, kuid selliselt mõjutatud väike ala hõlmab alla 645 mm2 sard- või tugevdusmaterjali, mille pind on ikkagi tihedalt kaetud kõvasti nakkuva klaasi väikeste osakestega.
Total separation of glass from the reinforcing or strengthening material shall not exceed 1935 mm2 on either side.
Klaasi täielik eraldumine sard- või tugevdusmaterjalist ei ületa kummalgi poolel 1935 mm2.
Spalling of the outer glass surface opposite the point of impact and adjacent to the area of impact is not to be considered a failure.
Löögipunkti vastas oleva välimise klaaspinna ja löögiala kõrval oleva ala killunemist ei loeta katse ebaõnnestumiseks.
A set of test pieces submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of the mechanical strength test if at least six of the eight tests have given a satisfactory result.
Tüübikinnituskatsete tegemiseks esitatud katsekehade komplekt loetakse mehaanilise tugevuse katse seisukohast rahuldavaks, kui kaheksast katsest vähemalt kuus on andnud rahuldava tulemuse.
The safety-glass pane shall be considered satisfactory from the point of view of abrasion resistance if the light scatter as a result of abrasion of the test piece does not exceed 2 percent.
Ohutust klaasist paneel loetakse hõõrdkulumiskindluse seisukohast rahuldavaks, kui hõõrdkulumisest tulenev valguse hajumine ei ületa katsekehal 2 %.
Number of samples or test pieces
Proovide või katsekehade arv
The requirements of Annex 3, paragraph 6.3, shall apply.
Kohaldatakse 3. lisa punkti 6.3 nõudeid.
The provisions concerning the regular light transmittance set out in Annex 3, paragraph 9.1, shall apply to glass panes, or parts of glass panes located at places which are essential to the driver’s vision.
Klaaspaneelide ja nende osade suhtes, mis asuvad juhi vaatevälja jaoks olulistes kohtades, kohaldatakse 3. lisa punktis 9.1 sätestatud tavaläbipaistvuse nõudeid.
Treated laminated-glass windscreens shall be deemed to belong to different types if they differ in at least one of the following principal or secondary characteristics.
Töödeldud laminaatklaasist tuuleklaasid kuuluvad eri tüüpidesse, kui need erinevad vähemalt ühe järgnevalt nimetatud põhi- või kõrvalomaduse poolest.
The nominal thickness ‘e’ of the windscreen, a manufacturing tolerance of 0,2. n mm (‘n’ being the number of layers of glass in the windscreen) above and below the nominal value being allowed,
tuuleklaasi nimipaksus e, kusjuures lubatud on valmistamisest tingitud hälve 0,2. n mm ülal- või allpool nimiväärtust (n on tuuleklaasi klaasikihtide arv);
In the case of treated laminated-glass windscreens, tests other than the headform test on a complete windscreen and tests of optical qualities shall be conducted on samples and/or flat test pieces which are specially made for the purpose.
Töödeldud laminaatklaasist tuuleklaaside puhul tehakse katsed, v.a terviktuuleklaasiga tehtav mudelpeakatse ja optiliste omaduste katse, selleks spetsiaalselt valmistatud proovide ja/või tasapinnaliste katsekehadega.
Before each test, the test pieces or samples shall be stored for not less than four hours at a temperature of 23 °C ± 2 °C.
Enne iga katset hoitakse katsekehi või proove vähemalt neli tundi temperatuuril 23 °C ± 2 °C.
The tests shall take place as soon as possible after the test pieces or samples have been taken out of the receptacle in which they were stored.
Katsed tehakse nii kiiresti kui võimalik pärast katsekehade või proovide väljavõtmist mahutist, kus neid hoiti.
The tests prescribed in Annex 6 for ordinary laminated-glass windscreens,
tavalisest laminaatklaasist tuuleklaaside jaoks 6. lisas ettenähtud katsed,
Number of test pieces or samples
Katsekehade või proovide arv
One test piece measuring (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm or one sample for each point of impact shall be subjected to testing.
Katse tehakse ühe katsekehaga, mille mõõtmed on (1100 mm × 500 mm) ± 5/2 mm, või ühe prooviga iga löögipunkti kohta.
The glass pane shall be struck on each of the outer treated sheets in the centre of the test piece or sample.
Löök tehakse klaaspaneeli mõlemale välimisele töödeldud lehele katsekeha või proovi keskele.
For each point of impact the fragmentation test shall be considered to have given a satisfactory result if the total surface area of fragments having a surface area of more than 2 cm2 comprised in a rectangle as defined in Annex 4, paragraph 2.3.2, represents not less than 15 per cent of the surface of that rectangle.
Iga löögipunkti puhul loetakse killunemiskatse tulemus rahuldavaks, kui 4. lisa punktis 2.3.2 määratletud ristküliku piires on üle 2 cm2 suuruste kildude pindala kokku vähemalt 15 % ristküliku pinnast.
In the case of a sample:
Proovi puhul:
For vehicles of category M1, the centre of the rectangle shall be situated within a circle having a radius of 10 cm centred on the projection of the middle of segment V1 V2.
M1-kategooria sõidukite puhul asub ristküliku keskpunkt ringis, mille raadius on 10 cm ja mille keskpunkt asub segmendi V1-V2 keskme projektsioonil.
The test piece(s) or finished part(s) submitted for approval shall be considered satisfactory from the point of view of fragmentation if either of the following conditions is met:
Tüübikinnituse saamiseks esitatud katsekehad või valmisosad loetakse killunemise seisukohast rahuldavaks, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:
SAFETY GLAZING FACED WITH PLASTICS MATERIAL
PLASTMATERJALIGA KAETUD OHUTUD KLAASPINNAD